Mo製造の研究開発が進められている。)の特性改善が不可欠である。Mo脱離が課題だった。Tc溶液の品質を評価した。Mo脱離量が大幅に改善された。したがって、吸着方法および吸着条件の最適化による品質向上の可能性が示唆された。今後、本結果に基づきカラム形状およびMo吸着条件の最適化を図る。XPS,ラマン分光法)により、アルミナへのモリブデン酸イオンの吸着メカニズムを考察した。)が静電相互作用によって吸着されることを示した。してモリブデン酸イオンを吸着させることで、アルミナのMo吸着および脱離特性を向上できる可能性が示唆された。Tc)ジェネレータ用の、より効率的で安定したアルミナベースのMo吸着剤の開発に貢献できる。Tc)は、放射性医薬品で最も使用される放射性同位元素である。Mo製造技術開発が進められている。開発が必要不可欠である。準備し、静的および動的吸着でのジェネレータへの適応性を比較した。1.59mm)に添加し、生理食塩水によりミルキングした。Mo吸着容量は、静的吸着と比較してわずかに減少した。Tc溶出率は、動的吸着では1.5mLのミルキングで約100%溶出されたが、静的吸着では約56-87%しか溶出されなかった。Tc比が、静的吸着と比較して大幅に減少した。Tc溶出特性は、Moの吸着方法(カラムの形状,線形流量など)に大きく影響されることが示唆された。Mo製造の研究開発が進められている。Tcを濃縮するためメチルエチルケトン(MEK)を用いた溶媒抽出法に着目した。ペレットは、長時間照射すると還元されることが分かっている。Tc回収率に及ぼす影響を調べた。Tc抽出率を低下させる可能性が示唆された。Tc溶離特性を調べた。Mo吸着容量が高くなることが明らかになった。Tc溶離特性を生理食塩水を流すことによって調べた。結晶構造に影響されることが示唆された。Mo)製造の研究開発が進められている。)の特性改善が必要不可欠である。Tc溶離特性を評価した。試料をMo溶液に浸漬させるバッチ吸着(静的吸着)による評価結果と比較した。Mo脱離量の減少が確認された。試料を細長いチューブに詰めることにより、溶液との接触が均一になったこと、接触時間が長くなったことが原因と考えられる。Mo脱離に与える影響を調べる。23.4Bq/kgであった。Cs比は、これまでの研究報告とよく一致し、浪江町における堆積物中の放射性セシウムの主な起源が1号機である可能性が高いと考えられる。2019/12https://doi.org/10.2534/jjasnaoe.30.123本研究では、コンター法を用いてビードオンプレート試験片の残留応力分布を測定した。計算した残留応力分布を比較した。その結果、これら3つの方法で得られた残留応力分布は良好に一致していることがわかった。実構造物の測定で想定される非対称切削における残留応力を測定するためのコンター法では、切削面上の反力の平衡を考慮した。提案手法をマルチパス溶接継手の残留応力測定に適用した。測定結果から、提案手法は非対称試験片におけるマルチパス溶接継手の残留応力分布を測定できることが示した。励起エネルギー分布を測定した。3.1と非常に大きく、その他の励起状態への遷移強度は小さいことがわかった。この実験結果を大規模殻模型計算や乱雑位相近似計算と比較し、基底状態への強い遷移が理論計算によってよく説明されることがわかった。Mo)製造の研究開発が進められている。)の特性改善が必要不可欠である。Tc溶離特性を評価した。Mo比放射能を比較した。Tc溶離量が最も多いことを明らかにした。Mo濃縮率比較では、58.82%の濃縮ペレットで予想放射能量に近かったのに対して、98.5%以上の濃縮ペレットでは予想よりも小さい比放射能が得られた。今後、より高精度な実験方法を検討する必要がある。Tcジェネレータに用いるには高いMo吸着性能を有するMo吸着材の開発が必要である。いMo吸着性能を示した。これにより、新たに提案した合成後処理法の酸化物材料への機能性向上の有効性が示唆された。Mo製造は、簡便な方法であり核拡散抵抗や廃棄物処理の観点から有利である。Tc溶液を得るのは困難である。このため、高いMo吸着性能を有する新たな吸着剤を開発することが必要不可欠である。)に着目し、性能の向上を行った。作製し、Mo吸着および脱離特性を調べた。結晶構造および比表面積がMo吸着特性に影響を及ぼすことが示唆された。溶離した溶液の基本的化学特性はガイドラインの基準値を満たしていた。Moは比放射能が低いことから、医療用Mo吸着材として高いMo吸着性能を有する材料の開発が必要である。このため、メソポーラス構造を持つシリカの表面にアルミナを含浸させた構造を持つ材料(Al-MPS)を開発した。本研究では、Al-MPSのAl/Si比及び焼結温度の違いによるモリブデンの吸着特性への影響を調べた。Cで焼結した時、Al/Si比の増加とともにAl-MPSの比表面積は低下傾向にあったが、空孔間の距離、空孔径等はほぼ同じであった。Al-MPSのMo吸着量は、Al/Si比の増加とともに増加することが分った。影響による既存試験装置の改修や耐震対応を行った。Tc製造技術開発を実施するための試験設備の整備を進めた。ために新たに整備した試験装置等について、装置の概要やその操作方法、並びに照射試験開発棟で安全に炉外試験が実施できるよう基本的な管理要領についてまとめたものである。Moは比放射能が低いことから、医療用Mo吸着材として高いMo吸着性能を有する材料が求められている。このため、メソポーラス構造を持つアルミナの開発を進めている。本研究では、メソポーラスアルミナ(MA)を開発し、比表面積や結晶構造の違いによるMo吸着性能の評価を行った。Analytical)2つ以上の異なる原理による濃縮法や分離法を結合したカスケード濃縮分離法は、分析機器の感度と分析性能を飛躍的に向上させることができる。Sr)分析法について論じた。併せて、本分析法の特徴である混合ガス効果、内標準補正シグナル積算法、スプリットラインを利用する定量と回収率の同時測定法などについて総説した。Srに対する検出下限値は、20分程度の測定で0.056ppq(0.28Bq/L)が達成可能である。繰り返し分析精度(n=10)は、10ppq(50Bq/L)に対して相対標準偏差2.9%が得られる。Mo製造に関する技術開発を行っている。Mo製造は簡便な方法であり、核不拡散や廃棄物管理の観点からも有利である。Tc製品の製造が困難である。PTC)のようなMo吸着剤の開発が進められている。Tc製品の品質を保証することが必要である。Tcジェネレータに使用されているアルミナに着目し、結晶構造や比表面積のような異なった特性による3種類のアルミナのMo吸着特性/Mo溶離特性を調べた。Moの製造を計画している。Tcを溶媒抽出法により抽出した。Tc溶液の品質が基準値を満足するものであることを明らかにした。